text: b. Overzigt van de gemiddelde uitkomsten van proeven, in 1838 te Rotterdam genomen ter bepaling der sterkte van eenige soorten van Surinaamsch hout, medegedeeld door den heer C.J. Glavimans,Zie in de Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1848, 1ste deel, 1ste stuk, de tafel no. 2 (blz. 17); verder de bijzonderheden der genomene proeven aldaar in de tafel no. 1 (blz. 13) en op blz. 1-5. De bij die proeven verkregene uitkomsten voor het soortelijk gewigt der houtsoorten, zijn reeds vermeld in Bijlage I. gerangschikt naar alphabetische orde.
  
  
  NAMEN. der houtsoorten in SURINAME.
  wetenschappelijke namen.
  Gemiddelde waarde van f of de sterkte bij het ophouden der veerkrachtigheid.
  Gemiddelde waarde van f' of de sterkte bij het breken.
  Gemiddelde waarde van M.
  Aanmerkingen.
  
  
  
  
  Ned. pd.
  Ned. pd.
  Ned. pd.
  
  
  
  Barklak (man-)
  Lecythis ollaria. L.
  271,7
  1168,6
  1951,2
  De proefhouten waren 2 Ned. el lang. De belasting geschiedde in het midden: de afstand der steunpunten was 1,5 Ned. el.
  
  
  Bolletrie
  Lucuma mammosa. (?) Gaertn.
  638,7
  1477,7
  2252,2
  
  
  
  Bijlhout
  Eperua falcata. Aubl.
  489,3
  874,2
  1368,4
  
  
  
  Groenhart
  Bignonia leucoxylon. L.
  642,7
  1760,6
  2168,8
  
  
  
  Locus
  Hymenea courbaril Lin.
  718,9
  1430,6
  1979,7
  Met iedere soort van hout werden 6 proeven genomen.
  
  
  Matakki
  Caraïpa guianensis. Aubl.
  250,1
  777,4
  1193,0
  
  
  
  Idem
  
  Idem
  364,2
  944,2
  1455,1
  M is de modul van veerkrachtigheid op eenen vierk. Ned. streep.
  
  
  Peto
  Mora excelsa. Benth.
  439,8
  779,3
  3970,2
  
  
  
  Idem
  
  Idem
  453,6
  888,3
  1761,4
  
  
  
  Purperhart
  Copaifera pubiflora. Lindl.
  611,3
  990,4
  1233,9
  
  
  
  Afrikaansch eiken
  
  501,3
  1100,4
  1675,4
  
  
  
  Gew. eiken (nat)
  
  244,8
  663,6
  961,9
  
  
  
  Gew. eiken (droog)
  
  250,9
  619,6
  890,5
  
  
  
  Gew. eiken (droog)
  
  314,0
  707,0
  881,1
  
  
  
  Greenen
  
  235,9
  459,1
  1122,3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  L = lengte der balk.
  
  
  
  
  
  
  
  W = last bij het ophouden der veerkracht.
  
  
  
  
  
  
  
  W' = id. bij het breken.
  
  
  
  
  
  
  
  D = dikte der balk.
  
  
  
  
  
  
  
  d = doorbuiging.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Deze formules zijn naar Tredgold.